ЭТЮДЫ ПО КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
15 
йтакъ, ходъ кристаллизаціи NaC10 g въ присутствіи Na 2 S0 4 (водной, продажной) 
кратко можетъ быть резюмированъ слѣдующимъ образомъ: 
1) Вліяніе Na 2 S0 4 на развитіе граней {111} у NaC10 3 начинаетъ обнаруживаться 
уже тогда, когда количество первой относится къ количеству послѣдней, какъ 1:62. 
Съ этого момента грани {111} пачинаютъ пріобрѣтать большее развитіе, и кристаллы 
такого характера появляются въ болынемъ числѣ. 
2) При отношеніп 1:42 (41,908), что отвѣчаетъ частичному отпошеиію безводной 
Na 2 S0 4 къ NaClOg 1 : 87,7, появились среднія кубо-тетраэдрическія Формы. 
3) При отпошеніи 1 :36 (36,850) въ преобладающемъ количествѣ кристаллы тетра- 
эдрическаго габитуса, при чемъ преобладала группа, представляющая комбипацію {100}, 
{ПО}, {111}. 
4) При отношеніи 1 : 32 (32,794) или на 1 часть безводной Na 2 S0 4 64,02 NaC10 3 
выпали почти исключительно кристаллы тетраэдрическаго габитуса. Такимъ образомъ рѣз- 
кое вліяніе Na 2 S0 4 на NaC10 3 начинается при отношеніи частицъ 1 : 85,5. 
5) При дальнѣйшемъ уменыпеніи количества NaC10 3 габитусъ кристалловъ хотя и 
удерживается, однако, есть и такіе кристаллы, у которыхъ грани всѣхъ Формъ развиты 
почти одинаково, поэтому они имѣютъ видъ зеренъ. 
6) При отношеніи NaC10 3 къ Na 2 S0 4 какъ 7,97 : 1 появились новыя комбинаціонныя 
грани {111}. Кромѣ того, наблюдается затѣмъ рѣзкое замедленіе въ ростѣ кристалловъ, а 
также измѣненіе предѣла роста кристалловъ: послѣдніе имѣли весьма малые размѣры. 
7) При отношеніи 7,55 : 1 появляются кристаллы, представляющіе комбинацію только 
двухъ тетраэдровъ {П1} и {Ш}, при чемъ грани послѣдняго развиты довольно значи- 
тельно. Вмѣстѣ съ ними въ болыпемъ количествѣ встрѣчаются болѣе слояшыя комбина- 
ціонныя Формы, особенно комбинація: {lTl}, {Ш}, {100}. 
8) При отношеніи 7,44: 1 грани {111} исчезли. При отношеніи 6,12: 1 эти грани 
снова появляются. 
9) При отношеніи 4,63 : 1 большинство кристалловъ были изуродованы. 
10) При отношеніи 4,45: 1 всѣ кристаллы имѣли комбинаціопныя грани {Ш}, при 
этомъ выдѣлилось нисколько мелкихъ кристалликовъ новаго вещества. 
11) При отношеніи 4,26:1 количество кристалловъ съ гранями {111} уменьшилось 
(меньше половины всего собраннаго количества). Кристалликовъ новаго вещества, выде- 
лившихся въ предшествовавшей Фракціи, здѣсь не наблюдалось. 
12) При отношеніи 4,07 : 1 выдѣлившіеся кристаллики NaC10 3 снова всѣ имѣли ком- 
бинаціонныя грани {11 1}. Бмѣстѣ съ ними найденъ одинъ кристалликъ упомянутаго выше 
новаго вещества. 
13) Послѣ этого растворъ обнаружилъ сильное замедлепіе кристаллизаціи. Быдѣлив- 
шіеся кристаллики NaC10 3 всѣ имѣли комбинаціонньш грани {Ш}. Вмѣстѣ съ кристал- 
лами выдѣлились длинные призматическіе кристаллы новаго вещества, отличнаго отъ упо- 
мянутаго выше не только по своему виду, но и по быстрой измѣнчивости: по вынутіи ихъ 
